154 



Wilhelm Eitel: i'ber die genetischen Beziehungen des gediegenen Eisens im Bühlbasalt usw. 





Bi|M| 1 





' i|f Am 



^m 



rp^H 





m \ { ; .<^H 





ISifT^t^ 







Magnetkies und dem gediegenen Eisen einschiebt, wie dies in Fig. 2 wiedergegeben ist. Dieses 

 merkwürdige Mineral erscheint häufig in Gestalt rundlicher wie abgeschmolzen aussehender schmaler 

 Saume oder ganzer Partien, die niemals mit dem Perlit zusammen beobachtet werden konnten, sondern 

 stets nur in der Gesellschaft eines reinen kohlenstofffreien Ferrits und auch von Magnetkies auf- 

 traten. Dieses Mineral ist seinem ganzen Habitus nach, besonders auch durch sein chemisches 

 Verhalten und sein Härteeigenschaften unzweifelhaft als schlackiger Magnetit zu erweisen. # Zwischen 

 ihm und dem Kohlenstoff der sedimentogenen Magnetkieseinschlüsse spielte sich der Reduktions- 

 prozeß ab, der das gediegene Eisen lieferte im Sinne der bekannten Gleichung 



Fe 3 0,+ 4C ^ 4C0+ 3 Fe. 

 Es kann nach dem in zahlreichen Fällen zweifelsfrei erbrachten Beweis des Zusammenvorkommens 

 von Magnetit und reinem Eisen und demjenigen von kohlenstoffhaltigem Eisen mit Magnetkies, aber 



ohne Magnetit, als sicher feststehend gelten, 

 daß nur der Magnetit, also eine, oxydische 

 Eisenverbindung, imstande war, unter den in 

 den Einschlüssen vorhandenen Zustands- 

 bedingungen mit dem Kohlenstoff' aus den 

 sedimentären Einschlüssen des Rüblbasaltes 

 unter Bildung des gediegenen Metalls zu 

 reagieren. In zwei vorzüglichen Präparaten, 

 welche Fig. ?, wiedergibt, konnte auch die 

 ausgezeichnete Polyederstruktur des reinen 

 Eisens (Ferrits) neben der R'eliktstruktur des 

 Magnetits in den reichlich Magnetkies füh- 

 renden Knollen erwiesen werden; in beiden 

 Fällen ist stets der Magnetit als ein dünner 

 Belag um das Eisen herum gelagert. Es erhellt des weiteren aus den vorliegenden Bildern, daß 

 nur an denjenigen Stellen das Eisen gebildet werden konnte, wo der Magnetkies selbst durch 

 Oxydation in Magnetit übergegangen war. Das in einer späteren Mitteilung gegebene Bild einer 

 Reliktstruktur des Magnetkieses in dem durch Abröstungsvorgänge entstandenen Magnetit beweist dies 

 auf das Beste. 



Selbst an denjenigen Eisenvorkommnissen des Bühlhasaltes, in denen außer dendritischem Eisen 

 zunächst keine weitere opake eisenhaltige Komponente sich findet, kann 

 man doch deutlich nachweisen, dass immer nur die oxydischen Verbin- 

 dungen, die aus dem Eisensulfid durch Oxydation entstanden waren, das 

 Material des gediegenen Metalles geliefert haben. In Fig. 4 ist z. B. eine i 

 Schliffstelle wiedergegeben, welche der Randzone eines dendritischen Ein- 

 schlusses von reinstem Eisen entstammt ; beim Ätzen mit verdünnter Salz- 

 säure entwickelt sich eine prächtige Polygonalstruktur in dem ge- 

 diegenen Eisen (in Fig. 4 punktiert), dagegen keine Spur einer perli- 

 tiscli-entektischen Partie, Kohlenstoff fehlt also in derartigem Eisen 

 so gut wie ganz. Demgegenüber ist am Rande eine sehr deutliche 

 reliktische, „angeschmolzene" Partie eines typischen „schlackigen'' 



Fig 2. 

 Gediegenes Eisen, randlich von 

 Magnetit und Magnetkies um- 

 wachsen. Vergr. 120. 



Fig. 3. 

 Gediegenes Eis« 

 mit randlichem Saum 

 netit, in Magnetkiesknolle ein- 

 geschlossen. Vergr. 134. 



, Mag- 



Fig. 4. 



